Metall eines ausgezeichneten Hohlspiegels. 271 



ähnliche Masse zu bilden. Nach diesen Andeutungen 

 hier gefertigte Thonzellen lieferten Gefasse, die den Kör- 

 ner'schen nicht nachstehen. 



Metall eines ausgezeichneten Hohlspiegels; 



von 



Prof. Dr. H. Ludwig. 



Das Material, im Ganzen 0,573 Grm. betragend, wurde 

 mir vom Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. Huschke hier 

 zur Analyse übergeben und diese im Mai 1852 ausgeführt. 



Ein gelbgraues, dem Magnete nicht folgendes Metall- 

 pulver. 



0,460 Grm. des getrockneten Metallpulvers wurden 

 durch Kochen mit Salpetersäure vollständig oxydirt. Das 

 gebildete Zinnoxyd wog getrocknet 0,202 Grm. 0,120 Grm. 

 desselben Hessen nach dem Glühen 0,100 Grm. wasser- 

 freies Zinnoxyd. 0,202 Grm. hätten also 0,168 Grm. Zinn- 

 oxyd hinterlassen müssen = 0,132 Grm. Zinn in 0,460 Grm. 

 Legirung oder 28,7 Proc. Zinn. 



Die vom Zinnoxyd getrennte blau gefärbte Lösung 

 gab weder mit Salzsäure, noch mit verdünnter Schwefel- 

 säure, noch mit überschüsigem Ammoniak eine Fällung 

 (war also frei von Silber, Blei, Wismuth und Eisen). Sie 

 wurde mit überschüssiger Kalilauge bis zur Entfernung 

 des Ammoniaks gekocht. Anfangs blieb sie blau und 

 klar; bei fortgesetztem Kochen bildet sich ein hellblauer, 

 sich schnell schwärzender Niederschlag, dabei roch die 

 Flüssigkeit noch nach Ammoniak. Erst, nachdem aller 

 Ammoniakgeruch verschwunden war, wurde das abge- 

 schiedene Kupferoxyd gesammelt. Es wog 0,413 Grm. 

 Davon hinterliessen 0,345 Grm. nach dem Glühen in einer 

 Porcellanschale 0,332 Grm. schwarzes Kupferoxyd. 0,413 

 Gramm Niederschlag hätten also 0,3974 Grm. Kupferoxyd 

 liefern müssen, worin 0,3173 Grm. Kupfer, die in 0,46 Grm. 



